335 



die Analyse folgendermafsen angestellt. 20,625 Gran ge- 

 pulverten Isopyres wurden mit 80 Gran kohlens. Natron 

 gemischt und eine halbe Stunde lang rothglühend gehal- 

 ten. Die Masse auf die bekannte "Weise mit Salzsäure 

 behandelt, gab 9,71 Gr. oder 47,09 Proc. Kieselerde. 

 Aus der Lösung wurde das Kupfer durch Schwefelwas- 

 serstoffgas gefällt. Das Schwefelkupfer wurde in Königs- 

 wasser gelöst, und die Lösung durch Aetzkali gefällt. 

 Das erhaltene Kupferoxyd wog geglüht 0,40 Gran oder 

 1,94 Procent. 



Nach Absonderung des Kupfers wurde das Eisen 

 durch Salpetersäure vollständig oxydirt, und dann nebst 

 der Thonerde durch Aetzammoniak gefällt. Die Tren- 

 nimg des Eisenoxyds von der Thonerde geschah durch 

 Aetzkali. Das erstere wog 4,14 Gr. oder 20,07 Proc, 

 die letztere 2,87 Gr. oder 13,91 Procent. 



Der Kalk in der ammoniakalischen Lösung wurde 

 durch oxalsaures Ammoniak gefällt. Der Oxalsäure Kalk 

 durch Glühen zersetzt gab 3,19 Gran oder 15,43 Proc. 

 Aetzkalk. 



Hienach besteht der Isopyre aus: 



Kieselerde 47,09 



Thonerde 13,91 



Eisenoxyd 20,07 



Kalk 15,43 



Kupferoxyd 1,94 



98,44. 

 Durch Aufschliefsung mit kohlens. Baryt wurde nach 

 Alkali gesucht, aber vergebens. Eben so wenig liefs sich 

 Salzsäure, Phosphor-, Flufs- oder Boraxsäure entdecken, 

 als man das Mineral mit kohlensaurem Natron aufschlofs 

 und die Lösung mit Salpetersäure sättigte. Aus der Farbe 

 des Minerals und seiner Wirkung auf die Magnetnadel 

 schliefst Hr. F. übrigens, dafs sich ein Theil des Eisens 

 als schwarzes Oxyd im Minerale befinde. 



